Irsee verhielt sich eben so, nur war er von einer mehr dunkleren Farbe 

 und gab auch ein mehr schwarzbraunes Pulver. Die dritte Sorte der 

 Giinzburger Kohle gab ein mehr braunes Pulver und war ein Uebergang 

 des Lignits in Pechkohle. 



Bei dem Verbrennen der Kohlen konnte man nur bei der untern Lage 

 der Giinzburger Kohle, unter dem Geruch nach Bitumen deutlich den 

 der schwefeligen Säure erkennen. Dagegen entwickelte die Asche von 

 sämmtlichen oben aufgeführten Kohlen, wenn sie mit einer Säure über- 

 gössen wurde, Spuren von Schwefelwasserstoff, und man kann desshalb auf 

 einen kleinen Gehalt von einem Schwefelmetall schliessen. Die Asche der 

 3 Giinzburger Kohlen war vor dem Lölhrohr schwer schmelzbar. Die 

 beiden unteren Lager gaben hierbei schwarze, auf die Magnetnadel wir- 

 kende Massen. Der Lignit gab eine von mangansauren Salzen grünlich 

 gefärbte Masse. Die Asche der Kohle von Irsee schmolz leicht und hatte 

 dieselbe Farbe. Die Asche der Peissenberger Kohle war schwer schmelz- 

 bar, sie hatte aber auch dieselbe Farbe. 



Der Hauptbestandtheil der Asche von obigen Kohlen war Gyps. 

 Dann enthielten dieselben noch Thonerde, Eisen, Mangan, Bittererde, Kie- 

 selerde und Spuren von Phosphorsäure. Lösliche Kieselerde konnte in 

 keiner Asche nachgewiesen werden, und es würde sich desshalb auch 

 keine zur Darstellung eines Cements eignen. Der in Salzsäure unlös- 

 liche Rückstand der Asche von der oberen und unteren Lage der Günz- 

 burger Kohle war von Eisenoxyd roth gefärbt, der Rückstand der Asche 

 von der mittleren Lage wenig; die Rückstände der Asche von den ande- 

 ren beiden Kohlen gar nicht. 



Bei der Untersuchung der Kohlen wurde folgendermassen verfahren : 

 Das hygroskopische Wasser wurde dadurch bestimmt, dass das sehr fein 

 geriebene Pulver der lufltrocknen Braunkohle so lange einer Temperatur 

 von 100 n C ausgesetzt wurde, als dasselbe noch an Gewicht verlor. 



Um das Gewicht der Koks zu bestimmen, die die Kohlen bei der 

 trockenen Destillation hinterlassen, wurde das so getrocknete Pulver in 

 einen kleinen Platintiegel gebracht, der in einen hessischen Tiegel gestellt 

 wurde und worin der Zwischenraum vollständig mit gebrannter Magnesia 

 ausgefüllt worden war. Der Tiegel wurde alsdann eine Stunde lang 

 geglüht. Die erhaltenen Koks wurden dann gewogen und alsdann ein- 



